— 138 — 



Fisica. — Sulle variazioni residue della resistenza elettrica 

 prodotte da processi termici negli acciai al nichel 0). Nota I 

 del dott. Washington Del Regno, presentata dal Corrispondente 

 M. Cantone ( 2 ). 



Nella presente Nota sono contenuti alcuni risultati preliminari di uno 

 studio sulle variazioni residue della resistenza elettrica degli acciai al nichel 

 portati ad alte temperature cessato il processo termico al quale essi ven- 

 gono sottoposti. Tale indagine ha come scopo la ricerca di elementi di guida 

 e di orientamento per lo studio delle proprietà elastiche di queste leghe 

 alle alte temperature ed i possibili contributi di natura sperimentale nella 

 questione, oggi tanto discussa, della natura elettrica delle forze di coesione ( 3 ). 



Il materiale per ora sottoposto ad esperienza è costituito da tre delle 

 leghe riversibili (Osuiond) corrispondenti alle percentuali 36 % Ni (invar), 

 44% e 49% (platinite). Esso veniva impiegato in fili dello stesso dia- 

 metro (mm. 0,5) della lunghezza di circa un metro, tesi fra serratili por- 

 tati da un telaio collocato nell'interno di un involucro a temperatura costante 

 il più che possibile e ben nota. Questi fili venivano riscaldati a mezzo della 

 corrente fornita da una batteria di accumulatori: per la misura delle resi- 

 stente veniva usato un ponte di Wheatstone con un galvauometro sensibi- 

 lissimo (s = IO -8 ) del tipo Depretz-D'Arsonval e con una resistenza varia- 

 bile nella diagonale della pila in modo da potersi sempre ottenere nella mi- 

 sura la quarta cifra significativa. 



Le esperienze in seguito riportate sono relative alle seguenti condizioni 

 sperimentali : 



1) riscaldamento dei fili nell'aria a mezzo della corrente elettrica per 

 la durata di un'ora a temperature inferiori a quelle del calor rosso ; 



2) ratfreddaniento rapido nell'aria prodotto con l'interruzione della 

 corrente: il filo una volta interrotto il circuito subisce un raddrizzamento 

 brusco ritornando teso tra i serrafili. Tutte le misure di resistenza erano 

 accompagnate dalia lettura della temperatura ambiente nell'interno della 

 scatola onde potere riportare i valori alla temperatura iniziale del filo : per 

 coefficiente termico della resistenza elettrica furono assunti i valori dati dal 

 Sacerdote ( 4 ) di 30 X 10~ 4 per la platinite e 20 X IO -4 per l'invar. 



t 1 ) Lavoro eseguito nell'Istituto di Fisica sperimentale della R. Università di Napoli. 

 (*) Pervenuta all'Accademia il 21 agosto 1920. 



( 3 ) Cantone, «R. Acc. dei Lincei », voi. XXVI, serie 5 a , 2° seni., fase. 8, ottobre 

 1917, pag. 167. 



(*) Abraham e Sacerdote, Recueil de <;on$tantet phyxiques. Paris, 1913. 



